476 Verhandlungen. NT. 17 U. L8 



Probekörper besteht dabei aus einem, mit einer ebenen und fein zu- 

 gearbeiteten (jedoch nicht polirten) Schliffflache versehenen Bruch- 

 stücke des Gesteins, beziehungsweise Minerals von ein paar Gramm 

 Gewicht, analog wie es das erste Stadium der Herstellung eines 

 Dünnschliffes erfordert. Der erzielte Gewichts- und daraus berech- 

 nete Volums verlust liefert den reciproken Werth der Relativ- 

 härten, wie dies in einer Reihe vorhergehender Mittheilungen kurz 

 dargethan wurde 1 ). 



Es werden dadurch Mittelwerthe für die Harte der angeschliffenen 

 Fläche erzielt — die Mittlere Flächenhärte — analog, wie es 

 durch eine andere Beanspruchungsart mit Hilfe des bekannten, eben- 

 falls Mittelwerthe liefernden „M e s o s k 1 e r o m e t ers" von P f a f f 2 ) 

 erreicht wird. 



Untersucht man eine Reihe verschiedener Flächen desselben 

 Minerals auf ihre mittlere Härte, so gelangt man zur Feststellung 

 der Dur ch schnitt sh arte des Minerals, wobei selbstredend bei 

 der Auswahl der massgebenden Flächenrichtungen auf die Svmme- 



';-' 



trieverhältnisse desselben Rücksicht genommen werden muss. Einen 



^ 



sehr zutreffenden Durchschnitt liefert vorkommenden falls schon die 

 mittlere Flächen härte eines homogenen Aggregates wirr gelagerter 

 Individuen derselben Mineralspecies (massige kristallinische sowie 

 dichte Varietäten) oder diejenige der normalen Massengesteine ohne 

 Andeutung von Parallelstructur. 



In den bisher studirten Fällen wurde auf die Untersuchung 

 solcher Aggregate Gewicht gelegt": leider ist die Beobachtungsreihe 

 jedoch noch lange nicht so weit gediehen, um die wahren Durch- 

 schnittswerthe der Härte der behandelten Substanzen angeben zu können. 

 Diesem Ziele stellt sich zumeist der Umstand hindernd in den Weg, 

 dass die bei den Mineralen zumeist nöthigen orientirt geschnit- 

 tenen, würfelförmigen Probestücke zur Ermittlung der Flächen- 

 härte dreier aufeinander senkrecht stehender Ebenen nur schwer in 

 genügender Grösse (Kantenlänge 1 bis 2 cm) zu beschaffen sind. 



Ich musste mich daher zunächst darauf beschränken, eine 

 P u r chschnittshärte in erster A n n ä h e r u n g anzuführen . 

 welche das Mittel der untersuchten Flächenhärten einiger ausge- 

 zeichneter Krystallffächen darstellt. Wo. wie oben erwähnt. Aggregate 

 untersucht wurden, kann bei rein massiger Structur die Flächenhärte 

 ohneweiters als Durchschnittshärte gelten. 



') „Ueber eine neue Methode der Härtebestimmung durch 

 Schleifen." Anzeiger der k. Akad. d. VVissensch. in Wien. 1893, Nr. XL 



„Ueber die Härte/' Vortrag geh. im Ver. zur Verbreitung naturwissen- 

 schaftlicher Kenntnisse in Wien. 33. Band. 1893, S. 605—650. 



„Ueber eine neue Methode der Härtebestimmung der Mine- 

 rale, insbesondere jener des Diamanten". Vortrag. Verhandl. der 

 66. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Wien 1894. Abth. f. Mineralogie und 

 Petrographie. S. 189. 



„Ueber die Härte der Mineralien mit besonderer Berück- 

 sichtigung der Edelsteine." Vortrag. Monatsblätter des Wissenschaftlichen 

 Club in Wien. 17. Jahrg. Nr. 2, 8. 18. 



2 ) Vgl. Sitzungsber. d. math.-physikal. Classe der kgl. bayr. Akademie der 

 Wissenschaften 1884, S. 255, 258. 



